we  _ Ueber dus Stlierum. 
zurückblieben, gleich dem von Deville dargestellten 
Silicium. Wöhler ist der Ansicht, dass sich in Berüh- 
rung mit der Masse des Tiegels Fluorkieselnatrium ge- 
bildet habe, aus welchem durch das Aluminium das Sili- 
cium reducirt und krystallisirt erhalten worden sei, welche 
Vermuthung durch zahlreiche Versuche vollkommen be- 
stätigt wurde. | 
Um das Silicium in dieser Form zu erhalten, schmilzt 
man in einem hessischen Tiegel, ungefähr bei Silberschmelz- 
hitze, Aluminium mit etwa dem 20—30fachen Gewichte 
wohlgetrockneten Fluorkieselnatriums oder Fluorkiesel- 
kaliums zusammen, indem man die Masse ungefähr 1/, Stunde 
lang im Fluss erhält. Nach dem Erkalten findet man beim 
Zerschlagen des Tiegels in einer dichten weissen, zuweilen 
graulichen Schale einen wohlgeflossenen, dunkel eisen- 
schwarzen Regulus. Dieser besteht aus einer Verbindung 
von Aluminium und Silicium, die eine grosse Menge von 
graphitförmigem, krystallinischem Silicium eingeschlossen 
hält. Diese Massen sind ganz spröde und haben einen 
grossblättrigen Bruch mit dunkel eisenschwarzem Metall- 
glanze. Man zerdrückt sie, ohne sie aber zu pulverisiren, 
und übergiesst sie, zur Ausziehung des Aluminiums, mit 
concentrirter Salzsäure, mit der man sie so lange erwärmt, 
bis sie kein Wasserstoffgas mehr entwickeln. Man schüttet 
die Masse in ein Platingefäss, giesst die Flüssigkeit ab 
und erhitzt sie nun noch mit mässig starker Flusssäure 
zur Entfernung der Kieselsäure, die sich bei der Auf- 
lösung der bestimmten Verbindung zwischen Aluminium 
und Silicium gebildet zu haben scheint. Man wäscht die 
krystallinische Masse im Gefässe selbst mit Wasser aus 
und trocknet sie. 
Bei verschiedenen Versuchen wurden, je nach der 
Dauer des Schmelzens, von 100 Theilen Aluminium 70 
bis 80 Theile siliciumhaltiges Aluminium erhalten, und 
diese verschiedenen Reguli enthielten 65—75 Proc. ihres 
Gewichts an krystallinischem Silicium. Man kann sich 
also jetzt vermittelst des Aluminiums, das in Frankreich 
bereits fabrikmässig gewonnen wird, das Silicium in die- 
ser merkwürdigen Form leicht und in beliebiger Menge 
verschaffen. Das Aluminium scheint hier in ähnlicher 
Weise den krystallinischen Zustand des Siliciums zu be- 
dingen, wie das schmelzende Roheisen die Bildung des 
Graphits aus der amorphen Kohle. ah 
Das Silicium in diesem Zustande bildet grössere und 
kleinere, vollkommen undurchsichtige,  metallglänzende 
